— XCIV — 



(accessorische Säuren) ; kohlige Substanz, Kohlensäure, Wasser (Brenn- 

 verlust). Die Magnesia, als unerwünschter und schädlicher Bestand- 

 teil, war durch ein grelles Gelb hervorgehoben, welche Farbe, um die 

 Beziehung zu den magnesiareicheren , dolomitischen Bänken zum Aus- 

 druck zu bringen, auch für diese in der Profilskizze gewählt worden 

 war. Wollte man, was oft sehr wichtig, auch die chemische Bindungs- 

 form und den physikalischen Verteilungszustand einzelner Stoffe berück- 

 sichtigen (z. B. für die Kieselsäure: gebundene Kieselsäure, Sand, Fein- 

 heitsgrade des letzteren) , so Hessen sich auch diese Daten durch 

 geeignete Signatur oder Farbenabstufung bequem in den Diagrammen 

 unterbringen. 



In dieser Anordnung geben die Diagramme nicht nur ein sehr 

 übersichtliches und klares Bild von dem Aufbau und der von Schicht 

 zu Schicht überaus wechselnden Zusammensetzung der Serien und den 

 darin zu Tage tretenden Gesetzmässigkeiten und Beziehungen, sondern 

 sie unterrichten zugleich mit einem Blick über die relative und die 

 absolute Menge der in den einzelnen Materialien vertretenen Stoffe 

 und deren physikalische Beschaffenheit. Solche Diagramme dürften 

 daher der Industrie ein praktisches Mittel bieten zur Orientierung über 

 das Material von Steinbrüchen und Gruben etc., und besonders geeignet 

 sein zur Registrierung statistischer Daten, wie etwa der Ergebnisse 

 einer geologischen Landesuntersuchung. 



Den geschilderten Hauptdiagrammen war eine Reihe instruktiver 

 Nebendiagramme angefügt, in denen die Zusammensetzung der Massen- 

 summen der einzelnen in den Serien vertretenen Gesteinskategorien 

 (Kalksteine, Magnesiasteine, Kalkmergel, Thonmergel etc.), sowie der 

 ganzen Schichtenfolge, im Vergleich zu der mittleren Zusammensetzung 

 bewährter Portlandcemente, verbildlicht und endlich das Verhältnis des 

 ,, hydraulischen Moduls" der Materialien zu den normalen Grenzwerten 

 veranschaulicht war. 



Eine zweite Mitteilung des Vortragenden handelte über ,,Kry- 

 stallisierte Gläser" und war mit der Demonstration einer grösseren 

 Anzahl von Glasproben und Dünnschliffen verbunden. Aus gewöhn- 

 lichen Gläsern krystallisierte Mineralien (Wollastonit, Augit, Pyroxen, 

 Melilith, Feldspath, Tridymit etc.) sind zwar schon von FouQuf;, Appekt, 

 Heneivaux u. a. studiert und auf krystallographischem Wege näher 

 bestimmt worden, doch war es bisher nur ausnahmsweise gelungen, die 

 chemische Zusammensetzung der im Glas entstandenen krystallinischen 

 Abscheidungen direkt festzustellen und zugleich das Verhältnis des 

 krystallisierten Teiles zur amorphen Grundmasse des Glases genau zu 

 ermitteln. Der Vortragende hat nun die Analyse einiger krystallisierter 

 Gläser in dem angedeuteten Sinne exakt durchgeführt, insbesondere 

 an einigen prächtigen Proben von krystallisiertem Flaschenglas, welche 

 er der Güte eines württembergischen Fabrikanten verdankte. 



Infolge sehr langsamer Abkühlung einer grossen Glasmasse in 

 einem ausser Betrieb gesetzten Wannenofen hatte sich- das Glas unter 

 den für eine weitgehende Entglasung denkbar günstigsten Bedingungen 

 befunden und war in den verschiedenen Schichten des Schmelzflusses 



